Allgemeines. Kristallographie. Krystallphysik etc. 



-179- 



starrung nur die eine oder beide Arten entstehen, werden die folgenden 

 Typen unterschieden : 



A. Die Schmelzen erstarren zuerst zu einer continuirlichen Reihe von 

 Mischkrystallen. 



Umwandlungstypus I. Die Mischkristalle bilden sowohl im 

 a- als im /S-Zustande eine continuirliche Eeihe. Wie bei den Erstarrungs- 

 typen 1—3 (s. vorhergehendes Referat) die Erstarrung, wird hier die 

 Umwandlung einer Mischung stets über ein grösseres oder kleineres 

 Temperaturintervall stattfinden und bei bestimmter Temperatur werden 

 sich a- und ^-Mischkrystalle verschiedener Zusammensetzung im Gleich- 

 gewicht befinden. Derartige Umwandlungserscheinungen werden sich ver- 

 muthlich bei den Mischkrystallen optischer Antipoden finden. 



Umwandlungstypus II. Die Mischkrystalle bilden im «-Zu- 

 stande eine continuirliche, im /?-Zustande eine discontinuirliche Eeihe. 

 Hierher gehören vielleicht die von Schenck untersuchten Mischungen von 

 Azoxyanisol und Azoxyphenetol (dies. Jahrb. 1899. II. -188- u. 1901. 

 I. -1-). 



B. Die Schmelzen erstarren zuerst zu einer discontinuirlichen Reihe 

 von Mischkrystallen. 



Umwandlungstypus III. Die Mischkrystalle bilden im «-Zu- 

 stande eine discontinuirliche, im ^-Zustande eine continuirliche Reihe. Die 

 Erstarrung der Schmelze erfolgt nach Typus 4 oder 5 (s. vorhergehendes 

 Referat). Beispiel nicht bekannt. 



Umwandlungstypus IV. Die Mischkrystalle bilden sowohl im 

 a- wie im /^-Zustande eine discontinuirliche Reihe. Hierher gehören die 

 Mischkrystalle von KN0 3 -j- T1N0 3 , über die im folgenden Referat be- 

 richtet wird. 



C. Die Schmelzen erstarren bereits zu zweierlei Krystallarten ; es 

 bildet sich aus den Schmelzen eine isodimorphe Krystallreihe . die noth- 

 wendig eine Lücke zeigt. 



Umwandlungstypus V. Die isodimorphen Mischkrystalle gehen 

 in eine cbntinuirliche Reihe /S-Mischkrystalle über. Hierher gehören viel- 

 leicht die Mischkrystalle von NH 4 N0 3 + KN0 3 oder T1N0 3 , die aber 

 erst noch genauer zu untersuchen sind. 



Umwandlungstypus VI. Die isodimorphen Mischkrystalle gehen 

 in eine discontinuirliche Reihe /9-Mischkrystalle über. Verf. vermuthet, 

 dass die von Schenck und Schneider (dies. Jahrb. 1901. I. -1-) unter- 

 suchten Mischungen von Azoxyanisol und Benzophenon hierher gehören. 

 In Gegensatz zu Schenck fasst Verf. das Verhalten der Mischkrystalle 

 nicht so auf, als ob enantiotrope Modificationen in monotrope übergeführt 

 seien, sondern will es nur für eine Änderung betrachtet wissen, welche 

 eine zweite Componente in den Umwandlungen der ersten hervorbringt. 



Zwei andere mögliche Typen werden nur angedeutet. 



R. Brauns. 



m* 



